수지 시트 로부터 보호 필름 을 벗겨서 , 수지 조성물 층 을 노출 시켰 다 . 배 치식 진공 가압 라미네 이터 ( 닛코 머 테리 얼즈 사 제조 , 2 스테이지 빌드 업 라미네 이터 「 CVP 700 」 ) 를 사용 하 여 , 수지 조성물 층 이 내층 기판 과 접하 도록 , 내층 기판 의 양면 에 라미 네이트 했 다 . 라미 네이트 는 , 30 초간 감압 하 여 기압 을 13 hPa 이하 로 조정 한 후 , 120 ℃, 압력 0 . 74 MPa 에서 30 초간 압착 시킴 으로써 실시 했 다 . 이어서 , 100 ℃, 압력 0 . 5 MPa 에서 60 초간 열 프레스 를 행했 다 .